﻿587 



No. 5k. 



H 2 O . . . 7,46 

 Si0 2 . . . 35,34 

 Al 2 3 . . 29,35 

 Na 2 . . 17,55 

 Na a S Q 4 . 9,60 



99,30 



Auch eine geringe NaCl - Addition konnte nach 8tägiger 

 Behandlung von No. 1 mit NaHO- Lauge von 20 pCt, die mit 

 NaCl gesättigt war, festgestellt werden. Diese Versuche sind 

 freilich kein Beweis dafür, dass das Silicat No. 1 und das 

 Silicat in No. 5k identisch sind; es konnten Atomumlagerungen 

 stattfinden, umsomehr als das Silicat No. 1 in starker NaHO- 

 Lauge etwas löslich ist. 



5. No. 6. Kaolin von Carlsbad mit reiner KHO- Lauge 

 von 25 pCt. 72 Stunden bei 180—190° im Digestor behandelt. 



In allen folgenden Fällen fand die Digestion mit Kalilauge, 

 worin verschiedene Salze gelöst waren, bei 100° statt. 



No. 6 a. Zu Glas geschmolzener Orthoklas von Striegau 

 mit Lauge von 12 pCt. , worin KCl gelöst war, 2 Monate 

 behandelt. 



No. 6 u. 6a sind amorph, alle folgenden Silicate dagegen 

 in 4-seitigen , basisch abgestumpften Säulen krystallisirt. 



No. 6b. Adular mit KHO -Lauge von 20 pCt. -f KCl 

 7 Monate behandelt. 



No. 6 c. Leucit 2 Monate mit KHO - Lauge" von 15 pCt. 

 + KCl. 



No. 6d. Analcim 1 Monat. 



No. 6e. Leucit iy 2 Monat, beide Proben mit KHO-Lauge 

 von 20 pCt. , mit K 2 C0 3 gesättigt, behandelt. 





No. 6. 



No. 6a. No. 6b. No. 6c. 



No. 6d. 



No. 6e. 



H 9 . . 



. . 1,76 



8,22 



6,25 



7,80 



10,76 



9,97 



Si0 2 . . 



. . 37,02 



33,26 



31,85 



32,31 



33,61 



32,81 



A1 2 3 . 



. 32,49 



27,10 



28,02 



27,47 



28,27 



28,70 



CaO . . 



. . 0,41 



0,37 





0,30 



0,10 



0,35 



K 2 . . 



. . 28,39 



23,84 



24,38 



24,72 



25,45 



25,51 



KCl . . 





7,00 



7,80 



7,34 



0,84 



0,86 





100,07 



99,79 



98,30 



99,94 



99,03 



98,20 



No. 6f. Leucit mit KHO-Lauge von 20 pCt. -f K 2 S0 4 

 ] Monat behandelt. 



